- [65 - 



Je mehr Säure also, je schlechter das Produkt. Bezüglich der Stärke der 

 anzuwendenden Säure ist zu bemerken, daß stark konzentrierte Säure stets 

 nachteilig auf normalen Latex von etwa 25 % Kautschukgehalt wirkt. Am 

 meisten ist 1- ja selbst V2 prozentige Lösung zu empfehlen. Ist der Latex 

 stärker verdünnt, dann wird man auch stärkere Auflösungen nehmen müssen, 

 doch wird man nicht über 5 % hinausgehen dürfen. 



Das Koaguliermittel kann aber auch noch einen weiteren Einfluß auf 

 die gleichmäßige Qualität des Kautschuks ausüben, und zwar durch die 

 gleichmäßige Verteilung in dem zu koagulierenden Latex. Wird die Essig- 

 säure nicht aufs vollkommenste mit dem Latex gemengt, so wird es niemals 

 glücken,, ein gleichmäßiges Produkt zu erhalten. Es ist selbstverständlich, 

 daß eine stark verdünnte Säure viel gleichmäßiger in dem Latex verteilt 

 werden kann als konzentrierte Säure. Letztere bringt, sobald sie mit dem 

 Milchsaft in Berührung kommt, schon eine örtliche Koagulation hervor, also 

 noch ehe die Säure in dem Gefäße verrührt werden kann, und die Folge 

 hiervon ist, daß die prozentual richtig abgemessene Säuremenge für einen 

 Teil des Latex zu reichlich, für einen andern Teil dagegen unzureichend 

 vorhanden ist. 



Neuerdings ist bei der Koagulierung häufig auch Natriumhydrosulfit 

 hinzugefügt, um dem Kautschuk eine bessere Farbe zu geben. Die Unter- 

 suchungen haben nachgewiesen, daß die Qualität des Kautschuks durch diese 

 Maßnahme verbessert wird, wie aus folgenden Ziffern ersichtlich ist: 



V. E. H. 



Smoked sheets ohne Sulfit .... 67,9 144 92 



mit , 72,2 155 94.6 



Auch der lump-rubber hatte sich bei dem Gebrauch von Sulfit etwas 

 verbessert. 



Bis zu diesem Punkte der Aufbereitung ist die Koagulation besprochen 

 ohne Rücksicht darauf, ob sheets oder crepe hergestellt werden sollen, und 

 es mag einmal untersucht werden, welche Verschiedenheiten hierbei dem 

 Pflanzer entgegentreten. 



Bei der Herstellung von sheets lassen manche Pflanzer ihre sheets eine 

 Nacht in den Koagulationspfannen bzw. -kästen, um sie am nächsten Tage 

 zu verarbeiten, während andere wiederum sie noch am gleichen Tage be- 

 arbeiten. Es fehlen hier allerdings die Einzelzahlen V, E, H, doch folgen 

 die Summen der diesbezüglichen Zahlen HA: 



HA. 



Gewalzt V2 Stunde nach der Koagulation 3° 2 



„ • 2 Stunden „ „ „ 3 X 3 



"U7 

 am folgenden Tag nach der Koagulation . . 325 



Die Zahlen zeigen einwandfrei an, daß die Stärke des Kautschuks zu- 

 nimmt mit der Zeit, die man zwischen Koagulieren und Walzen verstreichen 

 läßt. 



Natürlich gelten die obigen Ziffern auch für die Aufbereitung von crepe, 

 aber da crepe sich besser verarbeiten läßt und später auch ein besseres Aus- 

 sehen erhält, ist es gebräuchlich, die Koagulationsmasse direkt durch die 

 Walze zu schicken. Daß dies für die Qualität nachteilig ist, braucht wohl 

 nicht weiter erwähnt zu werden. Die Bereitung von crepe gibt aber auch in 



